[ca] L'objectiu d'aquest treball es el estudi del polimorfisme d'un compost orgànic anomenat orcinol. Per polimorfisme es considera la capacitat d'un determinat compost per a cristal·litzar en diferents estructures cristallines amb propietats físiques clarament diferenciades. En el estudi del polimorfisme d'aquest material s'han empleat principalment tècniques d'anàlisis diferencial en el rang de pressiones comprés entre pressió atmosfèrica i 300Mpa. També s'ha utilitzat la tècnica de RX en pols per a intentar establir la simetria cristal·lina en que solidifiquen cadascun dels polimorfs. Les mesures de anàlisis tèrmic realitzades a pressió atmosfèrica han revelat l'existència de tres polimorfs amb temperatures de fusió clarament diferenciades: : 108,87 °C, 97,06 °C i 84,24 °C que corresponen a las fusions de les fases estable I, metaestable II i supermetaestable III respectivament. A partir dels resultats obtinguts en aquestes mesures s'ha establert una relació de monotropia entre las diferents fases. Les mesures de RX a pressió atmosfèrica han permès identificar la fase I amb una fase de simetria tetragonal que havia sido publicada prèviament. Malauradament les mesures realitzades per a obtenir informació sobre les simetries de las formes metaestables no han permès obtenir resultats concloents. Finalment s'ha estudiat l'evolució dels punts de fusió de les tres fases en funció de la pressió, fet que ha permès establir el diagram PT experimental de la substancia. La pendent de la línia d'equilibri II-L es superior a la de la línia I-L prodüint-se la seva intersecció a una pressió al voltant de 270 MPa, i per tant la relació entre tots dos polimorfs es para pressions superiors a la corresponent al punto triple de enantiotropia. Respecte al comportament del polimorf III, la relació respecto a les altres fases continua essent de monotropia.

[en] This study focuses on polymorphism, which is the ability of a solid to exist in multiple crystalline forms, of one organic compound called orcinol. The aim of the research is to investigate the thermodynamic relationship between the different polymorphous in a range of pressure up to 300 MPa by means of calorimetric techniques. Furthermore, X-ray diffraction measurements have been used to try to identify the crystal lattice of these polymorphs. Thermal analysis at normal pressure has revealed the existence of three distinct melting points at 108,87 °C, 97,06 °C, and 84,24 °C, corresponding to the melting of three solid phases, I, II and III, respectively. By thermodynamic reasoning, a monotropic relation between them has been proposed at this pressure. Complementary X-ray measurements have allowed to identify phase I with the tetragonal structure reported in the bibliography. As in thermal analysis experiments, cooling the sample from the liquid state produced the crystallization of different polymorphs. Unfortunately, the data does not allow to identify the lattices corresponding to the metastable polymorphous obtained by thermal analysis. High-pressure differential thermal analysis (HP-DTA) was used to record the evolution of the melting points as a function of the pressure, creating an experimental pressure-temperature diagram. The higher (experimental) value of the slope of the II-L equilibrium compared to that of the I-L equilibrium gives clue of the existence of a triple point around 270 MPa, then from this pressure the relation between phases I and II becomes enantiotropic. Instead, phases II and III are monotropically related overall.